J. Kartika Kimia , November 2021, 4, (2), 77-82 Journal homepage : http://jkk.unjani.ac.id/index.php/jkk P-ISSN: 2655-1322     E-ISSN: 2655-0938

## Pengaruh Variasi Konsentrasi Karbon Tempurung Kelapa Terhadap Karakteristik Tinta Spidol Whiteboard Ramah Lingkungan
The Effect of Variations in Coconut Shell Carbon Concentration on the Characteristics of Environmentally Friendly Whiteboard Marker Inks
Tatit Febrian Rahayu, Siti Fatimah *
Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta Sukoharjo, Jawa Tengah
*E-mail: sf120@ums.ac.id
DOI: https://doi.org/10.26874/jkk.v4i2.86
Received : 27 Oct 2021, Revised : 30 Nov 2021, Accepted : 30 Nov 2021, O nline : 30 Nov 2021

## Abstrak
Indonesia merupakan  negara tropis yang  memiliki  sumber  daya  alam  yang melimpah.  Salah satunya yaitu buah kelapa ( Cocos nucifera ). Semua bagian dari buah kelapa dapat diambil manfaatnya. Meski demikian, ada juga bagian yang menjadi limbah misalnya serabut dan tempurung kelapa. Tempurung kelapa dapat diolah menjadi karbon aktif karena memiliki kandungan unsur karbon sebanyak 74,3%. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memanfaatkan  limbah  tempurung  kelapa  sebagai  bahan  baku  utama pembuatan tinta spidol whiteboard yang ramah lingkungan. Variasi karbon yang digunakan yaitu 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, dan 35 % dalam 100 ml larutan. Tahap pembuatan tinta spidol whiteboard ini meliputi karbonisasi tempurung kelapa, kemudian serbuk karbon diayak menggunakan ayakan 100 mesh . Serbuk karbon dicampurkan dengan 5 gram gum arab, 15 ml Polietilen glikol (PEG), 50 ml aquades, dan 35 ml alkohol  70%  lalu  diaduk  hingga  homogen.  Setelah  homogen,  tinta  diuji  karakteristiknya.  Dari  hasil penelitian yang telah dilakukan, tinta karbon tempurung kelapa terbaik pada konsentrasi karbon 35% dengan  hasil  densitas  sebesar  1,2206  g/cm 3 ,  viskositas  sebesar  2,568  cP,  kadar  pH  sebesar  9,967 (bersifat basa) dan memiliki pigmen warna hitam yang cukup pekat.
Kata kunci : karakteristik, karbon, tempurung kelapa, tinta spidol whiteboard

## Abstract
Indonesia  is  a  tropical  country  with  abundant  natural  resources.  One  of  them  is  coconut  (Cocos nucifera). All parts of the coconut fruit can be used. However, there are also parts that become waste, such as coconut fibers and shells. Coconut shells can be processed into activated carbon because it has a carbon element content of 74.3%. This research aims to use coconut shell waste as a raw material to make  environmentally  friendly  whiteboard  marker  ink.  The  carbon  variations  used  were  15%,  20%, 25%,  30%,  and  35%  in  100  ml  of  solution.  The  steps  to  make  whiteboard  marker  ink  include carbonization of coconut shells, and then use a 100-mesh sieve to screen the carbon. Mix the carbon with 5 grams of gum arabic, 15 ml of polyethylene glycol (PEG), 50 ml of distilled water, and 35 ml of 70% alcohol and stir until uniform. After being homogenous, the characteristics of the ink are tested. From the results of research that has been carried out, the best coconut shell carbon ink is at a carbon concentration  of  35%  with  a  density  of  1.2206  g/cm3,  a  viscosity  of  2.568  cP,  a  pH  level  of  9.967 (alkaline) and has a concentrated black pigment.
Keywords : characteristics, carbon, coconut shell, whiteboard marker ink
1 Pendahuluan
Kelapa ( Cocos nucifera ) merupakan tanaman yang memiliki batang yang lurus dan tinggi serta buah  yang  cukup  besar.  Di  Indonesia  sendiri, tanaman  kelapa  tumbuh  subur  dan  merata  di wilayah  Pulau  Jawa,  Kalimantan,  Sumatra, Sulawesi  dan  Irian  Jaya  [1]. Bagian  pada  buah kelapa terdiri dari serabut, tempurung, daging, dan air  kelapa.  Serabut  kelapa  memiliki  tekstur berserat dengan ketebalan 5 cm yang membungkus  bagian  luar  buah  kelapa.  Setelah serabut terdapat tempurung kelapa yang tebalnya sekitar 3,5 mm. Berat tempurung kelapa berkisar antara  15%  -  19%  dari  berat  kelapa.  Ukuran tempurung  kelapa  sangat  dipengaruhi  oleh  umur serta  perkembangan  tanaman  kelapa.  Ukuran tempurung  kelapa  mempengaruhi  ukuran  buah kelapa [2].
Kelapa merupakan tanaman serbaguna yang nilai  ekonomisnya  cukup  tinggi.  Semua  bagian pohon memiliki banyak manfaat mulai dari akar, batang, daun dan buahnya. Pohon kelapa memiliki sejuta  manfaat,  selain  dagingnya  dapat  dimakan juga  dapat  dikeringkan  sebagai  bahan  baku pembuatan  minyak  kelapa  (kopra)  dan  hasil samping  dari  industri  kopra  adalah  tempurung kelapa. Tempurung kelapa sebenarnya merupakan endokarp  buah  kelapa  merupakan  limbah  dari kelapa, sering digunakan sebagai bahan bakar dan bahan  baku  kerajinan  [3].  Secara  umum, tempurung  kelapa  memiliki  karakteristik  sebagai berikut [4] :
Tabel 1. Karakteristik tempurung kelapa
Salah  satu  produk  olahan  tempurung  kelapa yang  terkenal  adalah  karbon  aktif.  Karbon  aktif tempurung  kelapa  memiliki  banyak  keunggulan antara lain memiliki kekerasan tinggi dan mudah ditangani.  Luas  permukaan  lebih  dari  1500 meter/g.  Memiliki  daya  serap  tinggi,  kadar  abu rendah,  dan  kemurnian  tinggi  [5].  Tempurung kelapa  dapat  dimanfaatkan  sebagai    bahan  bakar dan juga dapat diolah menjadi sumber karbon atau karbon  aktif.  Komponen  penyusun  tempurung kelapa terdiri dari [6]:
Tabel 2. Komponen penyusun tempurung kelapa
Dengan  adanya  kandungan  karbon  yang tinggi, maka kualitas karbon aktif dari tempurung kelapa tidak diremehkan lagi. Menurut Jamilatun dan Setyawan [7], karbon aktif merupakan karbon amorf  yang  tersusun  oleh  atom-atom  C  yang terikat kovalen dalam suatu kisi heksagonal datar dengan satu atom C (karbon). Luas permukaannya berkisar antara 300 m 2 /g - 3500 m 2 /g. Karbon aktif memiliki struktur pori internal sehingga memiliki sifat sebagai adsorben.
Terdapat  beberapa  komponen  kimia  yang terkandung di dalam tempurung kelapa. Kandungan  komponen  kimia  pada  tempurung kelapa terdiri dari [8] :
Tabel 3. Komponen kimia tempurung kelapa
Selulosa  jika  dipanaskan  pada  suhu  yang tinggi dapat menghasilkan karbon yang memiliki pigmen warna hitam dan dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan tinta.
Tinta dapat didefinisikan sebagai cairan atau pasta yang mengandung pigmen atau warna yang dapat  digunakan  untuk  mewarnai,  menulis  teks, gambar,  atau  desain.  Tinta  merupakan  sistem koloid dari partikel pigmen halus yang terdispersi dalam  pelarut  [9].  Tinta  merupakan  media kompleks  yang  terdiri  dari  pewarna,  partikel, pelarut,  pelumas,  pigmen,  resin,  surfaktan, fluoresensi, dan bahan lain [10].
Tinta spidol yang biasanya beredar di pasaran banyak  mengandung  zat  berbahaya.  Beberapa tinta  di  antaranya  mengandung Volatile  Organic Compounds (VOC)  dalam  jumlah  yang  besar. Xylene atau dimetilbenzene merupakan  contoh senyawa  VOC yang  terdapat  dalam  tinta  spidol yang  biasanya  digunakan  sebagai  pelarut  dalam industri  dan  teknologi  medis  [11]. Xylene Karakteristik Persentase (%) Kadar air 7,8 Kadar abu 0,4 Kadar mineral mudah menguap 80,8 Karbon 18,8
Komponen Persentase (%) C 74,3 O 21,9 Si 0,2 K 1,4
S
0,5
P 1,7
Komponen Persentase (%) Hemiselulosa 21 Lignin 27 Selulosa 34
menghasilkan  bau  yang  sangat  khas  pada  tinta. Penggunaan xylene secara  terus-menerus  akan mengakibatkan  permasalahan  yang  serius.  Efek yang dapat ditimbulkan dalam pemakaian xylene pada  jangka  pendek  dapat  mempengaruhi pernapasan,  pusing,  sakit kepala,  dan  kehilangan memori. Sedangkan efek jangka panjangnya dapat mengakibatkan  gangguan  pada  otak  secara permanen,  gangguan  pada  hati,  gangguan  pada ginjal, dan gangguan pada sistem saraf pusat [12].
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui  pengaruh  dari  variasi  penambahan konsentrasi  karbon  tempurung  kelapa  terhadap karakteristik  tinta  spidol  yang  dihasilkan.  Pada penelitian  ini,  karakteristik  tinta  yang  diuji  yaitu densitas, viskositas, pH, dan pigmen tinta. Setelah mengetahui  komposisi  karbon  yang  tepat, diharapkan tinta  tempurung kelapa dapat digunakan  sebagai  tinta  yang  lebih  ramah lingkungan.

## 2 Metode Penelitian

## 2.1 Alat dan Bahan
Bahan  utama  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  tempurung  kelapa  yang diperoleh  dari  jasa  pemarutan  daging  kelapa  di daerah  Eromoko,  Wonogiri.  Bahan  tambahan lainnya yaitu gum arab, aquades, Polietilen glikol (PEG),  dan  alkohol  70%.  Sedangkan  alat  yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayakan 100 mesh ,  blender,  cawan  porselen,  corong  kaca, desikator, furnace, gelas  beker,  gelas  ukur, hot plate,  magnetic  stirrer ,  neraca  analitik,  oven, pengaduk,  pH  meter,  pipet  tetes,  pipet  ukur,  dan viskometer. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2.2 Tahapan Penelitian 2.2.1 Karbonisasi
Tempurung  kelapa  dibersihkan  terlebih dahulu  dengan  cara  dicuci.  Tempurung  kelapa yang sudah bersih kemudian didehidrasi di dalam oven  selama  4  jam  dengan  suhu  140 o C.  Proses karbonisasi  dilakukan  dengan  cara  membakar tempurung  kelapa  menggunakan furnace hingga menjadi arang atau karbon selama 2 jam pada suhu 400 o C.  Selanjutnya,  arang  hasil  pembakaran  di blender hingga halus kemudian dilakukan proses screening (pengayakan)  dengan  menggunakan ayakan 100 mesh .

## 2.2.2 Proses Pembuatan Tinta
Pembuatan  tinta  spidol  dilakukan  dengan cara  mencampurkan  serbuk  karbon  tempurung kelapa yang telah diayak dengan 50 ml aquades,
35 ml alkohol 70%, 5 gram gum arab, dan 15 ml Polietilen glikol (PEG). Karena gum arab bersifat hidrofilik,  maka  harus  dilarutkan  terlebih  dahulu di  dalam air  bersuhu  80-90 o C.  Campuran  diaduk menggunakan magnetic  stirrer di  atas hot  plate hingga  homogen.  Pada  pembuatan  tinta  ini konsentrasi karbon divariasikan yaitu 15%, 20%, 25%,  30%,  dan  35%.  Perbedaan  variasi  ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan karakteristik tinta pada setiap variasi.

## 2.2.3 Uji Karakteristik Tinta

## Densitas
Uji  densitas  dilakukan  dengan  mengukur massa  tinta  di  dalam  piknometer  menggunakan neraca  analitik.  Massa  jenis  suatu  benda  adalah massa  benda  dibagi  dengan  volumenya  [13]. Setelah didapatkan massa dan volume tinta, maka densitas dapat dihitung dengan persamaan :

## Di mana ρ menyatakan densitas tinta (gram/ml)

## Viskositas
Uji viskositas dilakukan dengan menggunakan  Metode  Oswald,  di  mana  tinta diukur  dengan  viskometer  dan  didapatkan  data waktu alir dari tinta. Uji viskositas bertujuan untuk mengetahui  tingkat  kekentalan  tinta.  Sehingga viskositas tinta dapat dihitung dengan persamaan [14] :
Di  mana  η  menyatakan  viskositas  tinta (g/cm.s), η o menyatakan viskositas air  (g/cm.s), ρ menyatakan densitas tinta (g/cm 3 ), ρ o menyatakan densitas  air  (g/cm 3 ),  t  menyatakan  waktu  yang dibutuhkan  tinta  untuk  turun  (s),  dan  t o menyatakan  waktu  yang  dibutuhkan  air  untuk turun (s).

## pH Tinta
Uji  pH  tinta  spidol  dapat  diukur  dengan menggunakan pH meter. Langkah yang dilakukan yaitu larutan tinta yang telah dibuat dituangkan ke dalam gelas beker kemudian pH meter dicelupkan ujungnya hingga muncul nilai kadar pH pada layar monitor.

## Pigmen Tinta
Uji  pigmen  tinta  dilakukan  dengan  cara menorehkan  cairan  tinta  pada  permukaan  kertas putih  polos,  sehingga  didapatkan  perbedaan
ρ  = Massa tinta
Volume tinta
(persamaan 1)
η  =   η 0 ρ . t ρ o . t o
(persamaan 2)
pigmen tinta di setiap  variasi  konsentrasi  karbon tempurung kelapa.
3 Hasil dan Diskusi

## 3.1 Densitas Tinta
Menurut  Rengganis,  dkk  [15],  densitas merupakan  perbandingan  antara  massa  suatu  zat dengan  volumenya.  Meningkatnya  massa  suatu zat  juga  dapat  meningkatkan  nilai  densitas. Densitas tinta berbanding terbalik dengan ukuran partikel  pigmen.  Jika  ukuran  partikel  semakin kecil  maka  nilai  densitas  akan  meningkat. Kerapatan tinta mempengaruhi tingkat penggumpalan tinta. Semakin kecil densitas (tidak rapat) maka gumpalannya juga semakin kecil dan sedikit.
Gambar 1. Hubungan densitas tinta dengan konsentrasi karbon
Berdasarkan  Gambar.  1,  dapat  diketahui bahwa  hubungan  antara  konsentrasi  karbon tempurung  kelapa  berbanding  lurus  dengan densitas  tinta.  Semakin  besar  konsentrasi  karbon tempurung  kelapa,  maka  semakin  besar  pula densitas  tinta.  Dengan  menggunakan  rumus persamaan 1, diperoleh nilai densitas pada variasi karbon  15%  sebesar  1,0979  g/cm 3 ,  variasi  20% sebesar 1,1200 g/cm 3 , variasi 25% sebesar 1,1536 g/cm 3 ,  variasi  30%  sebesar  1,1912  g/cm 3 ,  dan pada  variasi  35%  sebesar  1,2206  g/cm 3 .  Hasil tersebut  sesuai  dengan  penelitian  yang  telah dilakukan  Fatimah,  Mustika,  dan  Pratiwi  [16] yaitu pembuatan tinta spidol dari kulit pisang dan kulit  ubi  bahwa  hubungan  antara  konsentrasi karbon kulit pisang dan kulit ubi berbanding lurus dengan  densitas  tinta.  Hasil  tersebut  hampir mendekati  standar  densitas  yang  ditentukan  SNI tinta  dengan  nomor  06-1567-1999  yaitu  0,91 g/cm 3 .  Perbedaan  ini  dapat  disebabkan  karena human  error misalnya  kesalahan  saat  mengukur volume tinta atau gum arab belum terlarut.

## 3.2 Viskositas Tinta
Viskositas atau kekentalan merupakan besar kecilnya  gesekan  dalam  suatu  fluida.  Jika  nilai viskositas  semakin  besar,  maka  fluida  semakin sulit untuk mengalir dan mempersulit gerak benda dalam  fluida  tersebut  [17].  Menurut  Anova  dan Muchtar [11], nilai viskositas dapat mempengaruhi  kualitas  tinta.  Tinta  tidak  boleh terlalu  kental  karena  dapat  menyebabkan  tinta akan sulit mengalir. Tinta yang terlalu encer juga dapat  mengurangi  kepekatan  pigmen  hitam  tinta yang  dihasilkan.  Semakin  tinggi  konsentrasi karbon, semakin tinggi viskositas tinta. Viskositas berbanding  lurus  dengan  kepadatan,  di  mana semakin  banyak  konsentrasi  karbon  yang digunakan, semakin tebal tintanya [16]. Menurut Mahajan dan Bandyopadhyay [18], saat konsentrasi  tinta  meningkat,  sifat  flokulasinya juga  akan  meningkat  yang  dapat  menghasilkan gaya gesek tinggi karena tarikan antar partikel.
Gambar  2. Hubungan  viskositas  tinta  dengan konsentrasi karbon
Pada  Gambar  2  di  atas,  dapat  diketahui bahwa  hubungan  antara  konsentrasi  karbon tempurung  kelapa  berbanding  lurus  terhadap viskositas  tinta.  Nilai  viskositas  tinta  yang dihasilkan  semakin  tinggi  dengan  bertambahnya konsentrasi  karbon  tempurung  kelapa  yang digunakan. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya  yang  telah  dilakukan  Fatimah, Mustika,  dan  Pratiwi  [16]  yaitu  pembuatan  tinta spidol  dari  kulit  pisang  dan  kulit  ubi  bahwa hubungan  antara  konsentrasi  karbon  kulit  pisang dan  kulit  ubi  berbanding  lurus  dengan  viskositas tinta.
Pada  variasi  karbon  15%  diperoleh  nilai viskositas  sebesar  1,572  cP,  variasi  20%  sebesar 1,672  cP,  variasi  25%  sebesar  2,021  cP,  variasi 30%  sebesar  2,170  cP,  dan  pada  variasi  35% sebesar  2,568  cP.  Hasil  tersebut  mendekati  SNI tinta  dengan  nomor  06-1567-1999  sebesar  1,12
1.090 1.120 1.150 1.180 1.210 1.240 15 20 25 30 35 D ens it as Tint a ( g/ cm 3) Konsentrasi Karbon %) 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 15 20 25 30 35 Vis k o sitas T in ta (cP ) Konsentrasi Karbon (%)
cP. Hal ini mungkin dapat terjadi karena gum arab belum  terlarut  atau  terkontaminasi.  Pada  suhu tertentu,  gum  arab  dapat  terdegradasi  sehingga efisiensi  emulsifikasi  dan  viskositasnya  dapat berkurang.  Hal  ini  diduga  karena  adanya komponen yang rusak ketika dipanaskan.

## 3.3 pH Tinta
Uji  pH  tinta  bertujuan  untuk  mengetahui kadar pH suatu tinta. Apakah tinta memiliki sifat asam  atau  basa.  Pengujian  dilakukan  dengan menggunakan pH meter.
Gambar  3. Hubungan  pH  tinta  dengan konsentrasi karbon
Pada  Gambar  3  di  atas,  dapat  diketahui bahwa  hubungan  antara  konsentrasi  karbon tempurung kelapa berbanding terbalik dengan pH tinta. Semakin besar konsentrasi karbon tempurung kelapa yang digunakan maka semakin rendah  tingkat  pH  tinta.  Tingkat  pH  tinta  tidak boleh terlalu rendah karena dapat mengakibatkan gangguan  seperti  iritasi  pada  kulit  sehingga diharapkan pH tinta tidak bersifat asam [19]. Tinta yang baik harus memiliki pH netral hingga basa, karena  tinta  yang  asam  akan  bersifat  korosif. Kisaran  pH  yang  baik  untuk  tinta  adalah  netral hingga  basa.  Spesies  ada  sebagai  bermuatan positif  dalam  larutan  yang  memiliki  konsentrasi ion H + yang tinggi [20].
Perbedaan nilai pH dapat disebabkan karena bahan  baku  pendukung  yang  ditambahkan  ke dalam campuran ada yang bersifat asam dan juga basa,  antara  lain  PEG  dengan  rentang  pH  5  -  8, alkohol  70%  dengan  rentang  pH  7,33  ,  dan  gum arab  dengan  rentang  pH  3,9  -  4,9.  Pada  variasi karbon  15%  diperoleh  tingkat  pH  tinta  sebesar 10,233 ; variasi 20% sebesar 10,167 ; variasi 25% sebesar 10,133 ; variasi 30% sebesar 10,067 ; dan pada  variasi  35%  sebesar  9,967.  Penurunan rentang pH tinta dapat disebabkan karena adanya penambahan  unsur  karbon.  Jika  dibandingkan
dengan  pH  tinta  spidol  isi  ulang  yang  laku  di pasaran,  pH  tinta  tempurung  kelapa  jauh  lebih besar.  Tinta  isi  ulang  memiliki  pH  4,83  atau bersifat asam. Dapat disimpulkan bahwa tinta dari tempurung  kelapa  aman  digunakan  karena memiliki pH basa [21].

## 3.4 Pigmen Tinta
Salah  satu  komponen  penyusun  tinta  adalah pewarna  atau  pigmen.  Pewarna  atau  pigmen berfungsi  untuk  memberi  warna  pada  tinta  dan membentuk  tinta  [22].  Densitas  dan  viskositas berpengaruh  terhadap  pigmen  tinta  yang  akan dihasilkan. Semakin besar densitas dan viskositas tinta, maka pigmen tinta yang dihasilkan juga akan semakin pekat [23].
Gambar  4. Hubungan  pigmen  tinta  dengan konsentrasi karbon
Pada  Gambar  4  dapat  dilihat  bahwa penambahan  konsentrasi  karbon  tempurung kelapa menyebabkan pigmen tinta semakin hitam. Tinta  paling  hitam  terdapat  pada  variasi konsentrasi 35%. Perbedaan tingkat pigmen dapat disebabkan  karena  pengaruh  persebaran  partikel pigmen.  Semakin  tinggi  konsentrasi  karbon tempurung kelapa maka partikel pigmen tersebut semakin  banyak.  Jika  partikel  pigmen  semakin banyak  maka  partikelnya  menjadi  lebih  rapat. Rapat  dan  meratanya  partikel  pigmen  dapat menghasilkan  warna  hitam  yang  lebih  pekat karena  partikel  tersebut membawa  warna  karbon yaitu hitam [16].

## 4 Kesimpulan
Tempurung  kelapa  dapat  dijadikan  bahan alternatif  sebagai  bahan  baku  pembuatan  tinta spidol whiteboard yang ramah lingkungan. Tinta tempurung kelapa yang baik dari hasil penelitian ini  yaitu  pada    variasi  karbon  35%  dengan  nilai densitas  sebesar  1,2206  g/cm 3 ,  nilai  viskositas sebesar 2,568 cP, pH sebesar 9,967, dan memiliki pigmen warna hitam yang paling gelap.
9.950 10.000 10.050 10.100 10.150 10.200 10.250 15 20 25 30 35 p H T in ta
Konsentrasi Karbon (%)

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  menyampaikan  ucapan  terima  kasih kepada staf Laboratorium Teknik Kimia Universitas Muhammdiyah Surakarta yang sudah membantu sehingga penelitian ini berjalan dengan baik dan lancar.

## Daftar Pustaka
[1] Nustini  Y,  Allwar.  Pemanfaatan  Limbah
Tempurung Kelapa Menjadi Arang Tempurung  Kelapa  dan  Granular  Karbon Aktif  Guna  Meningkatkan  Kesejahteraan Desa  Watuduwur,  Bruno,  Kabupaten Purworejo  _  Nustini  _  Asian  Journal  of Innovation  and  Ent.  Asian  J  Innopation Enterpreneursh. 2019;4(3):217–26.
[2] Suhartana. Pemanfaatan Sekam Padi sebagai  Bahan  Baku  Arang  Aktif  dan Aplikasinya  untuk  Penjernihan  Air  Sumur di  Desa  Asinan  Kecamatan  Bawen Kabupaten Semarang. J Kim Sains dan Apl. 2007;10(3).
[3] Yulianto B, Kurnia G, Jamari J, Bayuseno AP.  Design  of  Eco-Friendly  Pen  Made  of Coconut  Shell  Waste.  E3S  Web  Conf. 2019;125(201 9):8–12.
[4] Pujiyanto.  Pembuatan  karbon  aktif  super dari batubara dan tempurung kelapa. Tesis. 2010;Depok: Uni:20275036.
[5] Setiawati  E,  Suroto.  Pengaruh  Bahan Aktivator  Pada  Pembuatan  Karbon  Aktif Tempurung  Kelapa.  J  Ris  Ind  Has  Hutan. 2010;2(1).
[6] Suci  M,  Zulkarnain  P.  Karakterisasi Mikrostruktur  Karbon  Aktif  Tempurung Kelapa dan Kayu Bakau. 2018;4:45–67.
[7] Jamilatun  S,  Setyawan  M.  Pembuatan Arang  Aktif  dari  Tempurung  Kelapa  dan Aplikasinya  untuk  Penjernihan  Asap  Cair. Spektrum Ind. 2014;12(1):73.
[8] Tamado  D,  Budi  E,  Wirawan  R,  Dwi  H, Tyaswuri A, Sulistiani E, et al. Sifat Termal Karbon Aktif Berbahan Arang Tempurung Kelapa. 2013;73–81.
[9] Po  N,  Fu  N,  Iliyasu  N.  Erasable  Ink Production for White Board Marker Using Locally Sourced Dye. 2018;
[10]   Powar  P  V,  Lagad  SB,  Ambikar  RB, Sharma  PH.  Herbal  Ink :  Safe  ,  Easy  and Ecofriendly Alternative. 2014;6(2).
[11]   Anova  IT,  Muchtar  H-.  Pemanfaatan Gambir  sebagai  Bahan  Dasar  Pembuat Tinta Spidol Ramah Lingkungan. J Litbang Ind. 2017;7(2):101.
[12]   Nurgesang  FA.  Pengembangan  Penghapus Papan  Tulis  Putih  Menggunakan  Metode TRIZ. Teknoin. 2019;25(1):31–44.
[13]   Tipler PA. Fisika Untuk Sains dan Teknik. Vol. 3, Jakarta: Erlangga. 1998.
[14]   Aprianti  Y,  Khairul,  Nisa  K,  Saputri  LH. Potensi Pelepah Daun Kelapa Sawit Untuk Pembuatan  Tinta  Printer.  Pros  Semin  Nas Apl Sains Teknol. 2021;15–21.
[15]   Rengganis AP, Sulhadi S, Darsono T, Fajar DP.  Fabrikasi  Tinta  Spidol  Whiteboard Berbahan  Dasar  Pigmen  Organik  Dari Endapan  Minuman  Kopi.  In  Universitas Negeri  Jakarta;  2017.  p.  SNF2017-MPS- 105-SNF2017-MPS-112.
[16]   Fatimah  S,  Mustika  N,  Pratiwi  S.  Carbon Ink  Characterization  From  Banana  And Cassava  Peels  By  Carbonization  Method. 2020;5(2):159–66.
[17]   Mulyono  A,  Ariyanti  ES.  Otomatisasi Pengukuran Koefosien Viskositas Zat Cair Menggunakan  Gelombang  Ultrasonik.  J Neutrino. 2012;2(2):183–92.
[18]   Mahajan MP, Bandyopadhyay S. Correlation of ink viscosity and printability in offset lithography process on paperboard used in packaging. ACTA Graph J Print Sci Graph Commun. 2019;29(3):37–48.
[19]   Muchtar H, Anova IT, Ardinal A. Pengaruh Penggunaan  Senyawa  Pengomplek  dan Bahan  Tambahan  Terhadap  Mutu  Tinta Pemilu  dari  Ekstrak  Gambir  (Uncaria gambir Roxb). J Litbang Ind. 2014;
[20]   Akpomie KG, Conradie J. Banana peel as a biosorbent for the decontamination of water pollutants. A review. Vol. 18, Environmental Chemistry Letters. 2020.
[21]   Müller  M,  Fisch  P,  Molnar  M,  Eggert  S, Binelli  M,  Maniura-Weber  K,  et  al. Development and thorough characterization of  the  processing  steps  of  an  ink  for  3D printing for bone tissue engineering. Mater Sci Eng C. 2020;108.
[22]   Chu  Z,  Peng  J,  Jin  W.  Advanced nanomaterial inks for screen-printed chemical  sensors.  Vol.  243,  Sensors  and Actuators, B: Chemical. 2017.
[23]   Rengganis, A P., Yulianto, A. and Yulianti I.  Pengaruh  Variasi  Konsentrasi  Arang Ampas  Kopi  terhadap  Sifat  Fisika  Tinta Spidol Whiteboard. J MIPA. 2017;40(2):92–6.